ET LA TEMPÉRATURE DE l'aCIER. 387 



On aperçoit ici, d'une manière très-marquée, que les divers bar- 

 reaux ne subissent pas également l'influence de l'élévation de tem- 

 pérature. On aperçoit, en outre, qu'à 230° l'intensité magnétique est 

 considérablement réduite. Celui qui en conserve le plus a perdu 

 les 0,87 de son intensité primitive et celui qui en conserve le moins 

 a perdu les 0,98: il est presque entièrement désaimanté. 



41. Les variations différentes que présentent les divers barreaux 

 se rattachent, comme on va le voir, à leur trempe plus ou moins dure. 

 Le barreau A a été trempé au rouge vif, B au rouge cerise vif, G au 

 rouge sombre, D au rouge noir, C au rouge irès-vif, A' au rouge 

 noir. — Il sulïit de jeter les yeux sur le tableau XXIII pour remar- 

 quer que ceux qui ont été trempés au rouge vif ou cerise perdent 

 inoins par l'élévation de température, que ceux qui l'ont été au rouge 

 sombre et noir. Pour rendre cette différence évidente, il suffit d'é- 

 tablir deux groupes: le premier formé de A, B, C trempés dur, et 

 le second di; C, D, A' trempés moins dur. En prenant les résultats 

 moyens on constitue le tableau suivant : 



TABLEAU XXIV. 



On voit d'une manière évidente, et dans toute la série des tempé- 

 ratures, que les barreaux les plus fortement trempés conservent le 

 mieux leur magnétisme. Afin de m'assurer que cette différence tient 

 bien à la trempe et non à quebpie propriété particulière de l'acier de 

 chaque cylindre, j'ai soumis à deux essais un même cylindre. — Le 

 barreau C, après avoir subi un premier essai, fut chauffé au rouge 

 vif puis trempé: c'est C; A. qui avait été examiné après une pre- 

 mière trempe dure fut chauffé puis trempé au noir: c'est A'. — Afin 

 d'éliminer l'influence que pourrait avoir la (jualité, en quelque sorte, 

 métallique de chaque barreau, ilsuflit donc d'examiner les moyennes 

 de deux groupes: A et C puis C et A'. On trouve ainsi : 



